水および酸素が吸着した金属表面の X 線回折による構造解析
中村将志
星 永宏
伊藤正時
坂田修身
要旨

千葉大学大学院工学研究科〒2638522 千葉市稲毛区弥生町 133

千葉大学大学院工学研究科〒2638522 千葉市稲毛区弥生町 133

慶應義塾大学理工学部〒2238522 横浜市港北区日吉 3141

財 高輝度光科学研究センター
〒6795198 兵庫県佐用郡佐用町光都 111

近年，第 3 世代の放射光を利用した高輝度 X 線により金属表面に吸着した軽元素の詳細な原子座標の決定が可能になった。そこで表面内部層や固液界面の原子配列について表面 X 線回折による構造解析を行った。ルテニウム表面に酸素が吸着することにより表面層だけでなく内部深くまで多層緩和していることを明らかにした。また，水和水の電子密度分布を差フーリエ合成によって求め，ニッケル表面上や銅が析出した金表面における水分子の吸着構造を明らかにした。

1. はじめに構造決定しかできない。多重散乱などを考慮する必要があり，構造解析が複雑になるなどの欠点もある。一方， X燃料電池の電極触媒や排気ガスに含まれる有毒物質の除線は一回散乱理論で近似でき，解析が容易である。また物

去触媒として貴金属が使われている。また，化学的安定性質内にも深く入り込める。このため溶液中でのその場観測や高電気伝導性などから液晶ディスプレイ，記録デバイスや非破壊で界面の構造決定が可能となる。高輝度なシンクや電子機器にも使われており，需要が増大し貴金属相場がロトロン放射光と物質内部まで深く浸透する X 線の性質高騰している。環境汚染物質の低減やクリーンエネルギーにより，固体内部の乱れ層からの微弱な回折信号を測定で源の普及のためには，貴金属使用量の低減が望まれる。工き，詳細な原子座標を決定できるようになった2)。とくに業的にも生成物の回収がしやすいなどの利点から貴金属触炭素や酸素などを含めた構造決定は，多くの触媒反応にお媒がよく用いられている。多くの場合において反応物が触いて重要であるが，表面はバルクと比べ散乱に寄与する原媒表面に吸着し反応が進行するため，触媒活性は表面の原子数が少ないうえ X 線の場合，散乱能の小さい軽元素を子配列に大きく依存する。最近では表面構造を規制したナ扱うことは非常に困難であった。しかし第 3 世代放射光ノ微粒子の合成が可能になっており，触媒への応用も近の利用により，一酸化炭素（ CO ）など軽元素を含む詳細い1)。そのため表面や界面の詳細な原子配列を理解し，よな吸着構造の研究が増えている3)。

り高活性な触媒開発へ結びつけたいと考える研究者も多

ここでは表面に吸着した水分子や酸素原子などの軽元素い。基礎研究の面からも表面再構成や低次元物性など，表も含めた構造を決定した 3 つの例を紹介する。それぞれ面に特有なおもしろい現象が数多くあるため表面構造の研の科学的重要性は各節の冒頭に述べるが，電子線回折では究は盛んに行われている。

分らなかった表面数層の構造緩和や電気化学条件下でのそこ れ ま で 表 面 原 子 配 列 の 決 定 に は SPM （ Scanningの場観測など，いずれも高輝度 X 線の特徴を生かした例

Probe Microscope  走 査 型 プ ロ ー ブ 顕 微 鏡 ） お よ びである。第 3 世代の放射光を使わなければ難しい実験だ

LEED（Low Energy Electron DiŠraction低速電子線回が，表面 X 線回折法が表面構造解析には重要な手法であ折）がよく使われてきた。どちらも原子レベル分解能をもることが理解いただけるであろう。

ち実験室で容易に測定できるため非常に有用な表面分析法である。しかし探針を表面上で走査する SPM では表面第2. 実験方法一層の情報しか得られない。また表面水平方向の分解能が垂直方向に比べて劣っている。 LEED の測定環境は超高表面 X 線回折法の原理に関しては，これまで優れた参真空中に限定される上，電子線は物質との相互作用が強い

考文献24)などがあるので詳細は割愛させていただき，実ため，物質中に深く入り込めない。そのため，表面数層の験および解析方法を中心に説明する。物質中に X 線が入放射光 July 2008 Vol.21 No.4 ● 187(C) 2008 The Japanese Society for Synchrotron Radiation ResearchFig. 2Fig. 1

Electrochemical X-ray diŠraction cell.

Schematic crystal truncation rods (green) and fractional
order rods (red).

イミドフィルムで覆って窒素雰囲気にしている。溶液中には参照電極と対極があり，作用極の電極電位を制御してい射すると，物質の電子と相互作用し散乱する。3 次元の結る。このセルを多軸回折計に載せて測定を行った。回折実晶であればブラッグ回折条件を満たした場合に，弾性散乱験のため精度のよい解析を行うには，秩序配列した表面構した X 線が干渉し強め合ったブラッグスポットが観測さ造を均一に作る必要がある。とくに金などのやわらかい単れる 。 一方 ， 表面 の よう に 面 内に 2 次 元 の周 期 性 をも結晶試料は，少しの物理的な衝撃により結晶性が悪くな

ち，垂直方向の周期性が表面で途切れている場合には Fig.

り，表面の平坦性にも影響を及ぼす。また内部の結晶性が1 のようなロッドとなる5)。Fig. 1 におけるロッドの断面積悪化すると，結晶方位を決めることが困難になる。このたは強度を意味している。ロッドの強度分布は表面構造によめ試料の取り付け等の際には注意しなければならない。

り変化するため，表面 X 線回折では表面格子（ 2 次元）はじめに，複数のブラッグ反射を見つけ，回折角から結から生じたロッドの強度を精度よく測定する。 X 線は物晶方位を決定する。回折ロッドの任意の高さで試料を回転質内部深くまで透過するので強度の強いバルクからの散乱させ（ロッキングスキャン），得られたプロファイルを積もブラック反射として観測される。表面とバルクからの回分し回折強度を得る。測定はシンチレーション検出器を用折を含むロッドは Crystal Truncation Rod (CTR) と呼ばいた。ローレンツ因子および偏光因子による回折強度の補れ5)，強度の強いブラックスポットが周期的に現れる。表正を行う。対称性などから最も適切な構造モデルを構築

面再構成や吸着種により面内に超周期構造が形成される場

し，最小二乗法によって R 因子や x2 が小さくなるように合には，超周期構造に由来するロッドが現れ，分数次ロッ原子座標を最適化する。小さくならない場合には構造モデドと呼ばれる。こちらはバルクからの散乱は含まれておらルを変える。

ず，表面多層緩和がない表面ではロッドに沿って強度は単調に減少する4)。
実 験 は SPring-8 の 表 面 界 面 構 造 解 析 ビ ー ム ラ イ ン∑||Fo|－|Fc||R＝
∑|Fo|

(1 )

BL13XU において行った6)。超高真空中での実験では，試料を循環型 He 冷凍機により 20 K まで冷却でき， LEEDおよび四重極質量分析機がついた真空チャンバーを用い

x2＝|Fo|2－|Fc|21∑
N－ps(2)(2 )た。到達真空度は 1 × 10－8 Pa である。真空チャンバー
は，試料を動かすための 2 軸と検出器を動かすための 2

ここで Fo は測定によって得られた構造因子，Fc は構造軸からなる 2 ＋2 軸回折計に載せることができる。アルゴモデルから計算した構造因子， N は解析に用いた構造因

ンスパッタリングおよび電子衝撃加熱により表面を清浄化子の数，p は変数パラメーターの数，s は表面の不均一性し，LEED により表面構造を確認した。

や統計的なものを含めた Fo の誤差である。解析には結晶電気化学測定には Fig. 2 のようなセルを用いた。電極電構造解析用ソフト SHELX8)や表面 X 線回折用解析ソフト

位を保持するためには，電解質溶液が電極表面に接触してANAROD9)を用いた。本稿で紹介する結果は面心立方格いる必要がある。しかし X 線の波長によっては，水や電子の( 111 )面や六方最密充填格子の( 0001 )面を用いてい解質イオンによって X 線の吸収が起こり，回折強度が減る。この場合，六方格子に変換して記述するほうが便利で少する。また散乱されバックグランド強度を増大させる原ある。以下で述べる実験では六方逆格子空間における任意因にもなる。そこでポリプロピレンフィルムに電極表面をの場所を（ H, K, L ）で標記している。 H および K は面押しつけ，電解質溶液の層を10 mm 以下にした7)。このフ内，L は表面垂直方向である。

ィルムの膜厚は 6 mm で酸素を透過するため，外側をポリ

188 ● 放射光 July 2008 Vol.21 No.4

解説 ■ 水および酸素が吸着した金属表面の X 線回折による構造解析

3. 結果と考察
3.1

酸素吸着したルテニウム表面の多層構造緩和

最近の携帯デバイスは高性能化によって消費電力が増大し，リチウムイオンなどの二次電池より長時間連続稼働が可能な電源の開発が急がれている。なかでも直接メタノー
ル燃料電池は携帯デバイスのエネルギー源として期待されている。メタノールを燃料とした場合には，触媒表面上に非常に安定な吸着種である CO（一酸化炭素）が生成し反応を止めてしまう。ルテニウムに吸着した Oad や OHad な
どの酸素を含む吸着種は CO を酸化させやすい性質を持っているため10) ，電極触媒としてはルテニウムが注目されている。そこで触媒表面のシミュレーション実験として，Fig. 3Structure factors from CTRs and fractional-order rods. Bluelines are calculated structure factors from the optimizedmodel. Black lines are calculated ones for perfectly terminated Ru(0001) surface.

Fig. 4

Surface structure based on the optimum parameters for Ru(0001)(2×2)
O. Dashed lines indicate the position of thecenters of gravity in each layer.

Fig. 5

Atomic shift from bulk phase positions as a function of Nthlayers.

超高真空下で酸素が吸着したルテニウム単結晶表面の表面X 線回折測定を行った11)。
最密充填表面構造をもつ Ru (0001)表面に酸素分子を解離吸着させると酸素被覆率＝0.25の時，基板に対し 2 倍の周期構造（以後 2×2 と表記する）を形成する。酸素が吸着した Ru(0001)面から得られた回折ロッドの強度分布をFig. 3 に示す。 Fig. 3 (a ) , ( b )および( c )は CTR であり周期的に現れるピークはブラック反射によるものである。ルテニウムは六方最密充填構造であり，消滅則は H＋2K ＝3n（ n は整数）かつ L ＝奇数の時となるためロッドによって現れるブラッグピーク位置は異なる。Fig. 3(d), (e)および(f )は 2 倍周期構造に由来する分数次ロッドであり，こちらも周期的に強度振動がみられた。この強度振動は乱れたルテニウム層からの散乱 X 線の干渉によるものである。
酸素被覆率 0.25 における吸着構造はこれまで LEED による構造解析が行われており12) ，これを基に構造モデルを構築した。はじめに表面 1 2 層だけを乱れた構造としたモデルを用いた。最小二乗法によって原子座標の最適化を行なったところ，分数次ロッドの強度振動を再現することができなかった。表面から 6 層にわたり構造緩和しているモデルを用いて構造最適化を行なったところ x2＝1.6で実験から得られた構造因子と一致した。 Fig. 3 の青線は 6層まで乱れたモデルから計算した強度分布であり実験結果とよく一致している。 Fig. 3( a ) , (b )および(c )における黒線は理想的なバルク終端構造から計算したものである。1,1 ロッドの L ＝ 2.4 付近では乱れたモデルの構造因子と異なるが，それ以外の場所では大きな差はない。従って，このような緩和構造ではバルクの回折が含まれない分数次ロッドの測定が重要となる。
構造最適化後のモデルを Fig. 4 に示す。矢印は原子の変位方向，数字は層間距離を示している。特徴としては乱れた層における原子の多くは層間隔を広げる方向へ伸びてい果と一致した12) 。電子線回折では 3 層目以下の構造決定る。これは，ルテニウム原子層間の結合電子が吸着酸素とは困難であるが表面 X 線回折によりはじめて深い層の乱の結合に使われるためであり，原子や分子が表面原子と化れ現象を観測することが可能となった。

学結合すると，しばしば観測される現象である。また表面Fig. 5 は各層におけるバルク位置からの変位量をプロッ

2 層までの構造はこれまでの LEED による構造解析の結トしたものである。2 層目が最も大きく変位しており，内放射光 July 2008 Vol.21 No.4 ● 189

部層にいくにつれ指数関数的に小さくなっている。金属表面上の吸着酸素の研究は数多く行われているが，ルテニウ
ム表面の酸素吸着による 1 2 層目の原子変位は他の金属に比べて大きい11) 。これは酸素の吸着エネルギーが大きいことに起因していると思われる。本実験では直径 10mm ×厚さ 2 mm の単結晶を用いて行っているが，燃料電池などの実用触媒では比表面積を増大させるため粒径を 23 nm 以下にして用いている。しかし内部深くまで多層緩和が起こった場合，粒子全体の原子配列が乱れることになり，触媒活性にも大きな影響を及ぼすことが考えられる。
実際に粒径が 3 nm 以下では「粒子サイズ効果」といわれる触媒活性の低下が起こる。原因については諸説あるが，表面吸着種に起因する構造乱れの可能性がある13)。
Fig. 63.2

ニッケル表面上の水分子の構造

表面上や界面における水分子の構造は多くの科学者を魅了してきた14) 。近年では細胞やタンパク質の界面における水和水の構造が生理機構の発現に深く関与しており X

In-plane contour map of diŠerence electron densities calculated by diŠerence Fourier syntheses of water adsorbed on Ni(111)(2×2)O at 140 K (a) and 25 K (b). The red andblue lines indicate positive and negative electron densities.
The surface structure based on the optimum parameters at140 K (c) and 25 K (d).

線回折や中性子線回折の研究が盛んである。電気化学の観点からは，水分子は最も一般的に使われる溶媒であり，物はニッケル表面に酸素だけが吸着したモデルから計算した質の酸化において重要な酸素供給源となる。表面や反応物

構 造因 子 | Fc | と実 験か ら得ら れた 構造 因子 | Fo | の 差は水和しており，多くの電極反応において重要な役割を果（|Fo|－|Fc|）をフーリエ逆変換する。これにより差の電たしている。

子密度分布を計算することができる。すなわち水の電子密しかしながら，電極表面の水和構造の観察には測定手法が限られていることもあり多くの困難がある。そこで超高度分布がわかる。 Fig. 6 ( a )および(b )にそれぞれの温度における差フーリエ合成による差電子密度分布を示す。

真空中で表面に水と電解質となる分子や原子を吸着させ電140 K では酸素が吸着していないニッケル原子上に強い極表面を再現する方法が行われた15) 。ただし真空中におピークが現れた（ Fig. 6 ( a ））。水素原子位置までは決定でいても吸着構造の決定は難しい。一つの原因として水の動きないため酸素原子を水とみなし，構造モデルに組み込みきやすい性質があげられる。水分子は金属表面への吸着力最適化を行ったところ R ＝ 7 となった。構造モデルをが弱く，また水分子同士の水素結合力も弱いため表面を自Fig. 6 (c)に示す。水分子は表面から0.2241 (22 ) nm 離れて由に動きやすい14)。SPM で水分子の単量体を表面に固定

お り ， こ の 値 は 量 子 化 学 計 算 よ り 得 ら れ た Ni O 距 離して観測す るには試料 を極低温に 冷却する必 要があっ

（0.226 nm ）とも一致する19)。また水分子と吸着酸素距離た16)。本実験では Ni(111)表面に吸着した水分子単量体のは0.303(4) nm であるため，水素結合距離としては長い。

構造決定を試みた。表面に酸素原子を前吸着させることに水素結合を形成していないことは赤外分光の実験によってより，水分子の表面拡散を抑えることに成功した。吸着酸も確認され18) ，単量体として吸着している。清浄な Ni

素の存在により水の吸着サイトを制御すことができ，また(111)表面に水分子だけが吸着した場合には140 K まで試

表面拡散の 活性化エネ ルギーを大 きくするこ とができ

料温度を上げると，表面で水分子同士が水素結合によってる17,18)。

クラスターを形成するが，吸着酸素が表面拡散を抑制する

酸素分子を Ni(111)表面に吸着させ昇温させると解離しことにより，単量体として固定化することに成功した。水て原子状に吸着する。酸素原子は 3.1 節で述べたルテニウ単量体の詳細な吸着構造を決定した初めて結果である。

ム表面と同様に 2×2 構造で吸着する。実験は25 K で水分25 K における差電子密度はニッケル表面の 3 回回転軸子を吸着させた後と，水分子を吸着させ140 K まで昇温しの周りに高い電子密度状態が存在している（ Fig. 6 ( b ））。

た後の 2 つの温度において行った。水分子の吸着によるこのサイトに水分子（酸素）を組み込んだ後の最適化構造

周期構造の変化はないため， 2 × 2 構造に由来する回折ロが Fig. 6(d)である。水の酸素原子と吸着酸素の距離は0.26ッドの測定を行った。構造解析するための初期モデルが必(2 ) nm であり水素原子の位置までは特定できないが，距要だが，水分子がどの表面サイトに吸着しているか分らな離から水素結合していることがわかる。またニッケル原子い。そこで差フーリエ合成を行った。差フーリエ合成は通からは0.272(8) nm 離れており，距離から基板には直接結常の結晶構造解析で一般的に使われる手法であり，構造モ合していないと判断できる。差電子密度分布では 3 回回デルで見落とした原子を見つけることができる。具体的に転軸の周りに 3 つの高密度状態があるが，それぞれのス

190 ● 放射光 July 2008 Vol.21 No.4

解説 ■ 水および酸素が吸着した金属表面の X 線回折による構造解析

Fig. 7

Schematic model of the disordered structure at 25 K.

ポット間距離は0.22 nm であった。この距離は水分子間のFig. 8

In-plane contour map of diŠerence electron densities calculated by diŠerence Fourier syntheses of Cu upd on Au(111)in 0.5 M H2SO4＋5 mM CuSO4.

Fig. 9Optimum structure for Cu upd on Au(111) in 0.5 M H2SO4＋5 mM CuSO4. Electrode potential is 0.32 V vs SHE.

水素結合距離はとしては非常に短い。それゆえ単位格子内に 2 つ以上の水分子は吸着できず，Fig. 7 に示すような吸着構造であることが推測できる。サイト A ～C のように 1つの吸着酸素に 3～1 つの水分子が水素結合したものや，サイト D のように水和されていない吸着酸素が混在した不均一な構造である。このような構造は赤外分光18) や電子衝撃脱離イオン角度分布20)などからも支持されている。

3.3

金電極表面における銅メッキ初期過程の水和構造

金属イオンが溶解している溶液中に電極表面を浸し負電位を印加すると，金属イオンが還元し表面に析出する。電気メッキとして知られる現象である。金属イオンは周りを多量の溶媒によって囲まれており（溶媒和），電極表面への析出過程は複雑である。析出する表面サイトの決定や溶媒和構造のその場観測は難しい。しかし金属の種類によっては， upd （ underpotential deposition アンダーポテンシャル析出）と呼ばれる特異な析出過程を経ることがあり，電気メッキ初期過程のモデル電極となる。金属イオン

H2SO4＋5 mM CuSO4 に調製した溶液を Fig. 2 に示した電は固有の酸化還元電位21) よりも負電位側で連続的に析出気化学セルに入れ，電極電位を 0.32 V vs 標準水素電極するが，表面との相互作用が強い場合には正電位側（アン（SHE ）基準に保持した25)。この電位では銅および硫酸がダーポテンシャル）で 12 層だけ析出する。upd は基板や基板の金原子に対し3 倍の周期構造を形成する。この析出する金属の種類，また表面の原子配列によって析出量3 × 3 構造に由来する回折ロッドの測定を行った。そや析出構造が異なるが，電極電位の制御により秩序配列すの後 3.2 節で述べた場合と同様に差フーリエ合成を行っることが多い。このため表面 X 線回折の測定に適しておた。差電子密度分布を Fig. 8 に示す。

り多くの研究例がある22,23)。

upd した銅の上に高い電子密度状態が存在した。水分子

ここでは Au ( 111 )電極表面における銅の upd の電気化（酸素）をモデルに組み込み構造最適化をしたところ R＝学 X 線回折の結果を取り上げる24) 。硫酸銅溶液中に Au8.8  に 収 斂 し た 。 最 適 化 後 の 構 造 モ デ ル を Fig. 9 に 示(111)電極を浸し負電位にすると銅は 2 段階で upd する。

す。水分子は電析した銅から0.277(6) nm の距離で水和しさらに酸化還元電位より負電位にすると多層析出が起こている。また。硫酸イオンの銅と結合していない酸素原子る。最初の upd により Au ( 111 )表面原子に対し3 倍のと同一平面にある。これらの酸素とは0.288(4) nm 離れて周期構造で析出する。すでに第 2 世代の放射光を利用しおり Fig. 9 の青線で示すように水素結合ネットワーク構造た表面 X 線回折実験23)で構造解析が行われており， Fig. 8が形成されている。液体の水の比重は約1.0 g /cm3 であるに示すように銅がハニカム構造で金表面上に析出し，ハニが，硫酸イオンの酸素原子も加えると酸素原子密度は1.5カムの中心に硫酸イオンが入り込む構造であることが知ら倍程度大きくなる。最近の表面 X 線回折でも界面においれている。硫酸と銅が共吸着した非常に安定な構造であるて水分子が高密度で存在することを報告した26) 。高圧下ため，イオン種に水和した水分子も秩序配列している可能の氷の比重と同じであり界面における水分子の特異性を示性 が あ り ， 詳 細 な 構 造 解 析 を 行 っ た 。 実 験 で は 0.5 Mすものである。

放射光 July 2008 Vol.21 No.4 ● 1914. おわりに
表面 X 線回折法を用いることにより，多層緩和構造や

7)

水和水の構造など，従来では難しかった測定が可能になった。水のような揺らぎやすい分子は基板の表面構造によっ8)ても異なる配向をとるであろうし，多層緩和の現象も吸着

9)10)

種により変わる。ここで紹介した結果がどの表面でも同じような構造をつくるわけではない。さまざまな表面構造を調べることにより，より詳細な物性が理解でき，新しい現象の発見につながっていくであろう。軽元素の高精度の解析は高輝度放射光を用いなければならない。そのため多くの研究者が必要な時に実験できる環境を整備することが重要であり，放射光施設の高度化や迅速測定法の開発なども

11)
12)13 )進められている。

14)
15)
16)

謝辞

17)

財 高輝度光科学研究センターの利用課題実験と本研究はして行った。実験には東京農工大学の遠藤理博士，九州シンクロトロン光研究センターの隅谷和嗣博士，また田中雅之氏，加藤勇人氏に協力していただいた。また本研究は科学研究費補助金および住友財団の研究助成（中村）と科学研究費補助金（坂田）により行われた。

参考文献
1)

2)
3)

4)

5)
6)

T. S. Ahmadi, Z. L. Wang, T. C. Green, A. Henglein and M.
A. El-Sayed: Science 272, 1924 (1996). Y. Sun and Y. Xia:Science 298, 2176 (2002).
I. K. Robinson and D. J. Tweet: Rep. Prog. Phys. 55, 599(1992).
E. Lundgren, X. Torrelles, J. Alvarez, S. Ferrer, H. Over, A.
Beutler and J. N. Andersen: Phys. Rev. B 59, 5876 (1999).
K. F. Peters, C. J. Walker, P. Steadman, O. Robach, H. Isernand S. Ferrer: Phys. Rev. Lett. 86, 5325 (2001).
I. K. Robinson: Handbook on Synchrotron Radiation, Vol. 3,G. Brown and D. E. Moncton: Elsevier, 1991. R. Feidenhans'l: Surf. Sci. Rep. 10, 105 (1989).
I. K. Robinson: Phys. Rev. B: 33, 3830 (1986).
O. Sakata, Y. Furukawa, S. Goto, T. Mochizuki, T. Uruga,
K. Takeshita, H. Ohashi, T. Ohta, T. Matsushita, S.

192 ● 放射光 July 2008 Vol.21 No.4

18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)
25 )

26)

Takahashi, H. Tajiri, T. Ishikawa, M. Nakamura, M. Ito, K.
Sumitani, T. Takahashi, T. Shimura, A. Saito and M. Takahashi: Surf. Rev. Lett. 10, 543 (2003).
溶液層の厚さは赤外分光法により見積もることが可能である．
G. M. Sheldrick: Program for structure reˆnement; University of Gottingen: Germany, (1997).
E. Vlieg: J. Appl. Crystallogr. 33, 401 (2000).
M. Watanabe and S. Motoo: J. Electroanal. Chem. 60, 267(1975).
M. Nakamura, H. Kato, N. Hoshi, K. Sumitani and O.
Sakata: J. Phys. Chem. C 111, 977 (2007).
M. Lindroos, H. Pfnur, G. Held and D. Menzel: Surf. Sci.
222, 451 (1989).
中村将志，加藤勇人，星永 宏，隅谷和嗣，坂田修身燃料電池 6, 86 (2007).
M. A. Henderson: Surf. Sci. Rep. 46, 1 (2002).
J. K. Sass: Vacuum 33, 741 (1983).
T. Mitsui, M. K. Rose, E. Fomin, D. F. Ogletree and M.
Salmeron: 297, 1850 (2002).
M. Nakamura and M. Ito: Phys. Rev. Lett. 94, 35501(2005).
M. Nakamura, M. Tanaka, M. Ito and O. Sakata: J. Chem.
Phys. 122, 224703 (2005).
D. Sebastiani and L. D. Site: J. Chem. Theory Comput. 1, 78(2005).
F. P. Netzer and T. E. Madey: Phys. Rev. Lett. 47, 928(1981).
酸化還元電位とは，金属の析出と溶解反応（Mn＋＋ne－M）が平衡状態にあるときの電位である．
C.-H. Chen, K. D. Kepler, A. A. Gewirth, B. M. Ocko andJ. Wang: J. Phys. Chem. 97, 7290 (1993). J. X. Wang, I. K.
Robinson, J. E. DeVilbiss and R. R. Adzic: J. Phys. Chem. B
104, 7951 (2000).
M. F. Toney, J. N. Howard, J. Richer, G. L. Borges, J. G.
Gordon and O. R. Melroy: Phys. Rev. Lett. 75, 4472 (1995).
M. Nakamura, O. Endo, T. Ohta, M. Ito and Y. Yoda: Surf.
Sci. 514, 227 (2002).
電極電位は絶対値を測定することができないため，他の基準電極に対しての相対電位を測定することになる．Pt 上でH＋ ＋ e－  1 / 2 H 2 の反応が起こる電極を水素電極と呼ぶ．
特にプロトンの活量が 1 ，水素の圧力が 1 気圧のものを標といい，準水素電極（SHE: Standard Hydrogen Electrode）
この電位を 0 V と定義し，電極電位の基準としている．
M. Ito and M. Yamazaki: Phys. Chem. Chem. Phys. 8, 3623
(2006).

解説 ■ 水および酸素が吸着した金属表面の X 線回折による構造解析● 著者紹介 ●中村将志

伊藤正時

千葉大学大学院工学研究科助教
E-mail: mnakamura＠faculty.chiba-u.jp
専門表面電気化学［略歴］
2002 年慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻博士課程修了，博士（理学）。 2002年2004 年慶應義塾大学理工学部助手2004 年2007 年千葉大学工学部助手。2007年 4 月より現職。

慶應義塾大学理工学部教授
E-mail: masatoki＠chem.keio.ac.jp
専門表面電気化学［略歴］
1971 年東京大学大学院理学系研究科化学専攻博士課程修了，理学博士。 1971年1980 年東北大学工学部助手。1980年
1987 年慶應義塾大学理工学部助教授。
1987年
2008年同教授。2008年 4 月より同名誉教授。

星永宏

千葉大学大学院工学研究科准教授
E-mail: hoshi＠faculty.chiba-u.jp
専門表面電気化学［略歴］
1991 年京都大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程修了，理学博士。
1991 年1997 年千葉大学助手。 1997 年
2001年千葉大学講師。2001年
2007年千葉大学助教授。2007年 4 月より現職。

坂田修身
財 高輝度光科学研究センター主幹研究員
E-mail: o-sakata＠spring8.or.jp
専門表界面薄膜ナノ構造 X 線解析，X 線回折［略歴］
1994 年 東 京 工 業 大 学 博 士 （ 工 学 ）。
1989 年～ 1998 年東京工業大学工業材料研究所（後に，応用セラミックス研究所）材料構造解析部門助手。 1998 年～
2000 年 Northwestern 大 学 Departmentof Materials Science and Engineering のResearch Associate。 2000 年 6 月から，
財 高輝度光科学研究センター。現在，表面構造チームリーダー，主幹研究員。

Structure determination of water and/or oxygen
adsorbed on metal surfaces using x-ray diŠraction
Masashi NAKAMURA
Nagahiro HOSHI
Masatoki ITO
Osami SAKATA

Graduate School of Engineering, Chiba University,
133 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba 2638522
Graduate School of Engineering, Chiba University,
133 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba 2638522
Faculty of Science and Technology, Keio University,
3141 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama 2238522
Research and Utilization Division, Japan Synchrotron Radiation ResearchInstitute/SPring-8, 111 Kouto, Sayo-gun, Hyogo 6795198

Abstract The high brilliance x-ray of the third-generation synchrotron radiation source has determined thestrict structure of adsorbed light atoms recently. The structural analyses using surface x-ray diŠraction havebeen carried out to determine the atomic arrangements of inner layers and hydration water at solid-liquid interfaces. On Ru(0001) surface, adsorbed oxygen causes relaxation in the deeper layers as well as in the topmostlayer. Electron density map of hydration water is calculated by diŠerence Fourier syntheses. We have determined the adsorption structure of water on Ni(111) surface and Cu deposited on the Au(111) electrode.

放射光 July 2008 Vol.21 No.4 ● 193